ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ШЛИХТОВАННОЙ ПРЯЖИ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА

CHEMICAL SCIENCES

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ШЛИХТОВАННОЙ ПРЯЖИ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА

Ниёзов Э.Д.

Бухарский государственный университет, г. Бухара, Узбекистан Норов И.И.

Бухарский государственный университет, г. Бухара, Узбекистан Султонова С. Ф.

Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека,

г. Ташкент, Узбекистан Адизова Ш. Т.

Бухарский государственный университет, г. Бухара, Узбекистан

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF SIZED YARN BASED ON MODIFIED STARCH

Niyozov E.,

Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan Norov I., Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan Sultonova S.,

National University of Uzbeksitan named after M. Ulugbek,

Tashkent, Uzbekistan Adizova Sh. Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Аннотация

В данной статье представлены результаты исследования физико-механических свойств шлихтованной пряжи на основе модифицированного крахмала с ГИПАНом и Na-КМЦ. Выявлено, что использование разработанных полимерных состав в процессе шлихтования хлопчатобумажной пряжи позволил повысить ее прочность,уменьшить предельное удлинение и, как наиболее важный показатель, способствует уменьшениюобрыва пряжи.

Abstract

This article presents the results of a study of the physical and mechanical properties of sizing yarn based on modified starch with HIPAN and Na-CMC.It was revealed that the use of the developed polymer composition in the process of sizing cotton yarn made it possible to increase its strength, reduce the ultimate relative elongation and, as the most important indicator, helps to reduce yarn breakage.

Ключевые слова: крахмал, шлихта, натривая соль карбоксиметилкрахмала, ГИПАН, полимернаякомпозиция, вязкость, елимланиш, реология.

Keywords: starch, sizing, sodium carboxymethyl starch, Hydrolyzed polyacrylonitrile, polymer composition, viscosity, adhesion, rheology.

Введение

Вязкость шлихтующих веществ один из их основных показателей, который должен находиться в пределах оптимального значения, в результате чего на поверхности пряжи образуется защитная пленка, придающая пряже прочность и эластичность [13,6].

Экспериментальная часть

Результаты изменения вязкости раствора при различных концентрациях приведены в таблице 1.

Изучение зависимости вязкости веществ, содержащих 5-7% крахмала, 0,4-0,7% ГИПАНа и

0,03-0,06% №-КМЦ, показало, что все исследуемые растворы имеют требуемую вязкость. В этом случае изменение концентрации №-КМТ с 0,03% до 0,06% существенно влияет на структурные и механические свойства композиций на основекрах-мала.

Процесс шлихтовки влияет на разрыв пряжи под действием силы, т.е. прочность шлихтованной пряжи увеличивается по сравнению с обычной пряжи [5,7-9]. Таким образом, в ходе исследования были выявлены различия между разрывом шлихтованной и нешлихтованной пряжи под действием

силы. Полученные результаты представлены в таб- Результаты показывают, что не только количе-

лице 2. ство крахмала и ГИПАНа, но также в определенной

Результаты и обсуждение степени и количество Na-KMЦзависит от обрыва

шлихтованной пряжи.

Таблица 1

Изменение вязкости раствора в зависимости от содержания модифицированного крахмала(Т=298К,хлоп-

ковое масло 0,03%).

Рисовый крахмал, % ГИПАН,% Изменение вязкости раствора при разных концентрациях

0,03 0,04 0,05 0,06

0,4 1,10 1,17 1,26 1,40

5 0,5 1,19 1,28 1,44 1,70

0,6 1,36 1,51 1,65 2,05

0,7 1,75 1,93 2,25 2,61

0,4 1,21 1,33 1,44 1,62

6 0,5 1,34 1,50 1,72 1,95

0,6 1,55 1,68 1,93 2,20

0,7 1,78 2,13 2,41 2,71

0,4 1,32 1,41 1,55 1,72

7 0,5 1,44 1,64 1,91 2,11

0,6 1,71 1,82 2,13 2,35

0,7 2,01 2,23 2,64 2,89

Например, разрыв пряжи под действием силы составляет 391 сН в присутствии 6% -крахмала, ГИПАН-0,5% и 0,04% -№-КМЦ, при увеличении концентрации крахмала до 7% и №-КМЦ до 0,05 % сила обрыва увеличивается до 398 сН [4,10]. Таким образом, исследование зависимости физико-химических и физико-механических свойств шлихтован-нойпряжи от химической природы и концентрации

Результаты экспериментов по составу пряжи, состоящей из крахмала и водорастворимых синтетических полимеров, стали основанием для использования этих веществ в производстве. Опыты проводились в ткацком цехе АО «Бухаратекс».

компонентов удовлетворяет требования предявляе-мые к адгезионным и пленкообразующим компонентам модифицированного крахмала с ГИПАНом и №-КМЦ. По выполненным работам можно сделать вывод, композиция с хорошими реологическими и физико-механическими свойствами пряжи состоит из следующих компонентов: 6% рисового крахмала, 0,5% ГИПАНа и 0,04% №-КМЦ.

Как видно из таблицы 3, физико-механические свойства пряжи из модифицированного крахмала соответствуют всем требованиям, предъявляемым к процессу ткачества.

Таблица 2

Физико-механические характеристики шлихтованной пряжи с модифицированным крахмалом _(хлопковое масло 0,03 %)_

Состав модифицированного крахмала ,% рН Обрыв под действием силы,Р,сН Удлине-ние, Е,% Склеивание,

Крахмал ГИПАН ^-КМЦ К,%

0,4 0,03 7,2 347 20,63 3,01

5 0,5 0,03 7,0 380 22,68 3,52

0,6 0,03 6,9 395 23,85 4,28

0,4 0,04 7,3 375 22,68 4,49

6 0,5 0,04 7,0 391 23,93 4,77

0,6 0,04 6,8 414 24,15 5,61

0,4 0,05 7,7 387 23,21 4,91

7 0,5 0,05 7,3 398 25,28 5,94

0,6 0,05 6,8 416 26,40 7,09

Таблица 3

Сравнительные физико-механические характеристики пряжи по составу шлихтующего компонента

Виды шлихты

Технологические показатели Кукурузный крахмал Рисовыйкрахмал Модифицирован-ныйкрахмал

Вязкость шлихты,Па.с: 1,40 1,20 1,50

В шлихтовальной ванне Чанда 1,15 1,05 1,20

Обрываемость, % 0,38 0,50 0,35

Средняя прочность,сН: Мягко 262 250 267

Шлихтованный 383 373,7 393

Среднееудлинение, % 2,80 3,00 2,65

Обрыв пряжи, шлихтованной на ткацком станке, ниже, чем обрыв пряжи, шлихтованной другими видами крахмала, с учетом этого рекомендовано внедрить разработку в производство.

Выводы

Обработка пряжи предложенными композициями увеличивает их технологические характеристики, т.е. позволяет снизить количество обрывов на ткацком станке на 8-12%.

Уменьшение обрыва пряжи при шлихтование объясняется высокой проницаемостью раствора модифицированного крахмала и образованием прочной гладкой пленки. Благодаря этим свойствам раствор легко впитывается пряжей, придает пряжи прочность и эластичность после высыхания и защищает их от механических повреждений.

Литература

1. Амонов М.Р., Яриев. О.М., Хафизов А.Р., Ихтиярова Г.А. Физикохимические основы разработки состава шлихтующих компонентов // Ж.Пла-стические массы. -Москва, - 2003. -№ 6. -С. 32-34.

2. Нурова О.У., Музаффаров Д.Ч., Равшанов К.А. и др. Разработка новых ресурсосберегающих шлихтующих композиционных материалов на основе крахмала и синтетических полимеров. // Ж.Успехи в химии и химической технологии. Москва, МКХТ -2004. -С.76-77.

3. Амонов М.Р., Нурова О.У., Музаффаров Д.Ч., Казаков А.С. Изучение реологических свойств шлихтующей полимерной композиции на

основе рисового крахмала и полиакриламида // Узб. хим. журн. -2002. -№3. -С.52-56.

4. Ниёзов Э. Д. и др. Новый загуститель на основе карбоксиметилкрахмалаи водорастворимых полимеров для набивки хлопчатобумажных тка-ней//Пластические массы. - 2010. - №. 11. - С. 4850.

5. Равшанов К. А., Олимов Б. Применение крахмала и его производных в качестве загустителя //Вестник магистратуры. - 2017. - №. 2-1. - С. 21.

6. Ismatova R. A. et al. Sizing polymer compositions on the base of starch and polyvinyl alcohol //Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. -2019. - №.11-12. - С. 41-44.

7. Ниёзов Э. Д. и др. Модификаторы полимерной акриловой матрицы //ScienceandEducation.

- 2020. - Т. 1. - №. 9. - С. 118-125.

8. Ниёзов Э. Д., Шарипов М. С., Яриев О. М. Вязкостно-когезионные свойства загущающих композиций на основе карбоксиметилкрахмала //Узбекский химический журнал-Ташкент. - 2010.

- №. 4. - С. 56-57.

9. Ниёзов Э. Д. Роль полимеров в структуро-образовании в растворах загущающих композициях //Ученый XXI века. - 2017. - С. 24.

10. Амонов М.Р. Водорастворимые полимерные композиции на основеместного сырья для применении в производстве хлопчатобумажных тканей и технология их получения: Дисс.. .д-ра. техн. наук. -Ташкент, 2005. - 252 с